58 MEN VOGT. M.-N. Kl. 
Bei den anderen Analysen des kiinstlichen Meliliths ist dagegen die 
Abweichung grösser, und zwar findet man namentlich bald etwas zu 
viel und bald etwas zu wenig ÅR. — Es ist hier berechtigt, die folgende 
Argumentation geltend zu machen: die Verunreinigungen der aus höchst 
verschiedenen Schlacken und synthetischen Experimenten herstammenden 
Melilithkrystalle werden bald einen Überschuss von Sz, bald von Al, 
und bald von À ergeben; wenn wir eine genügende Anzahl Analysen in 
Betracht nehmen, dürften aber diese Verunreinigungen einander einiger- 
massen aufheben. Es ist somit æ prior zu erwarten, dass der Durch- 
schnitt vieler Analysen der Schlacken-Melilithkrystalle ungefähr die wirk- 
liche Zusammensetzung geben muss. — Wir berechnen fir sich den 
Durchschnitt der vorliegenden Schlacken-Melilithkrystalle, in der ersten 
Kolonne ohne und in der zweiten Kolonne mit der Analyse No. 99b 
(Acid.-grad. 0.79), welche letztere scheinbar an der Grenze zwischen 
Melilith und Gehlenit steht: 
Melilithe aus Schlacken. 
Gefunden Berechnet 
u nn] 
Acid.- : Acid.- ; 
grad St: Alg reg : R grad St: Alg Fag : K 
Pure [ohne N No. at oo) || 1k BOLO) S 1.37 1.00 | 1:0.200: 1.400 
Seblacken-| mit No.99b| 098 | 1:0.221:1.405 | 0.98 | 1:0.215: 1.405 
Weil die Durchschnittszusammensetzung aus 9, bezw. 10 Analysen 
berechnet ist, darf man — aus den oben angeführten Gründen — der 
guten Übereinstimmung hier einen wissenschaftlichen Wert beimessen. 
Teils hieraus und teils aus der guten Übereinstimmung der zwei 
Analysen No. 89 und 99a betrachte ich es als festgestellt, dass die 
Schlacken-Melilithkrystalle aus Gemischen von Åkerm.- und Gehl.-Sil. 
bestehen. 
Die Analysen der »atärlichen Melilithe ergeben ein wenig mehr 
Al,,Fe, und andrerseits etwas weniger Å, als unsere Mischungstheorie 
verlangt, und zwar auch, als es bei den künstlichen der Fall! ist. — 
Entweder muss somit, wie Bodländer behauptet, meine Mischungstheorie 
unrichtig sein, oder die bisherigen Analysen des natürlichen Meliliths 
erlauben keine ganz exakte Berechnung der Formel, indem das Mineral 
1 Dass das künstliche und das natürliche Mineral derselben Mineralspecies angehören, 
ergiebt sich unzweifelhaft aus der Übereinstimmung in Bezug auf Achsenverhältnis (cfr. 
Bothes Messing, S. 50), sp. Gew., optische Eigenschaften u. s, w, 
